2.1 硫化ニッケルの試料
 本研究の分析に使用した硫化ニッケル異物の試料は，強化ガラスの市場での自然破損やヒートソーク試験炉での破片から始発点異物として回収されたものである．それぞれのサンプルは＃320～1500クラスの耐水研磨紙を用いて粗削りから仕上げ研磨までを行い，さらにダイヤモンド・ペーストを用いて鏡面研磨をおこなった．
 顕微ラマン分光測定では，レーザー光が常に同じ高さで照射されるように，上記の試料をスライドグラス上に粘土で固定してハンドプレス機を用いて水平位置を調節して測定用の試料とした．
 
 2.2 硫化ニッケルのα相とβ相の試料
 硫化ニッケル異物のα相は，鏡面研磨された強化ガラスの始発点サンプルを450°C以上で15分間加熱後に急冷することで得た．いっぽうα相転移した試料は，酒井・佐藤が示したオフライン・ヒートソーク試験の熱履歴にしたがって，3°C/minで加熱して240°Cで15分以上保持した後に急冷して得た．これらの加熱は表面酸化を防ぐために窒素雰囲気中で実施された．

カテゴリ: 化学
質問: α相とβ相の両方の試料を得るのに掛かった加熱時間の合計は何分ですか。
回答: 加熱時間の合計は30分以上です。

カテゴリ: 化学
質問: β相転移した試料を0°Cから加熱した場合、加熱し続ける時間は何分ですか。
回答: 加熱し続ける時間は80分です。

カテゴリ: 化学
質問: β相の加熱した試料を急冷する際に、温度が20°Cまで低下するのに4分かかった場合、1分あたりの平均冷却速度は何度ですか。
回答: 1分あたりの平均冷却速度は55°Cです。